632 
RIVISTA DI BIOLOGIA 
bagnato dall’acqua di mare: è noto quali differenze questo fatto 
determini nella durezza del legno: così ad es. l’abete rosso il 
quale assolutamente secco ha una durezza di Kg. 266 per cm*, ba¬ 
gnato scende a D = 139, cioè quasi la metà, l’abete bianco pre¬ 
senta rispettivamente nei due casi D = 371 e 160; il pino sil¬ 
vestre dà D = 348 e 163; per il faggio si ha D = 1045 e 430; per 
la quercia D — 684 e 471; per l’olmo si ha D = 646 e 422 ecc. 
(v. Piccioli). I valori della durezza, quale ci è data dalle tabelle 
dei vari autori, vengono dunque fortemente alterati dalla im¬ 
bibizione. 
La diminuzione della durezza con la imbibizione, notevole per 
qualsiasi legname, subisce, come si rileva dalle cifre riportate, 
grandi variazioni da legno a legno, andando, nei Docili casi esa¬ 
minati, da circa due terzi del valore originario (Quercia e Olmo) 
a poco meno di un terzo (Faggio, Abete bianco ecc.). 
La precedenza e la maggiore violenza degli attacchi consta¬ 
tata sugli spigoli dei pezzi di legno trova perciò nella più per¬ 
fetta imbibizione di quelle zone la sua primitiva ragion d’essere. 
Ma vi è ancora un altro fattore da esaminare : la differente 
rapidità di imbibizione dei vari legnami. Come è noto, il legno 
secco assorbe pochissimo : il tempo occorrente per ottenere l’umi¬ 
dità assoluta dipende pure dalla specie legnosa, oltre che dalle 
dimensioni dei pezzi ecc. Il liquido sale attraverso i vasi e le 
tracheidi più larghe, tanto meno bene quanto minore è il dia¬ 
metro di queste e scarse sono le areole : si comprende allora 
come per una imbibizione completa e rapida abbia importanza 
il numero, il lume e la forma dei vasi e perciò, nel caso in 
esame, questo stesso fattore, favorendo l’imbibizione del legno, 
può determinare una maggiore disposizione del legno stesso a 
subire le traforazioni degli xilofagi; tale è il caso del Mogano 
e della Noce i quali hanno caratteristici vasi grandi, radi, aperti, a 
foro terminale semplice (Noce) e larghi mm. 0,04 o 0,05 (Mogano). 
In qualche altro caso invece i vasi ed il parenchima periva- 
sale sono ripieni di oleoresina (Teak) che contrasta l’entrata del¬ 
l’acqua, mantenendo al legname la durezza primitiva e perciò 
anche una certa resistenza agli attacchi degli xilofagi marini. 
Da quanto è sopra rapidamente esposto, che si riferisce solo 
ad un primo contributo sulla conoscenza dei fattori di resistenza 
del legname agli xilofagi marini, sembra si possa riconoscere 
